m REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



2° Si l'on trace la droite des densités calculées par la loi des 

 mélanges, on voit, malgré une grande irrégularité des résultats, 

 que les densités sont trop fortes pour les alliages les plus dilatables, 

 trop faibles pour ceux qui présentent l'anomalie négative. 



La valeur du module d'élasticité s'abaisse lentement jusque vers 

 l'alliage à 20 p. 100 de nickel, se relève ensuite, passe par un 

 maximum relatif, redescend vers un minimum et remonte ensuite 

 lentement. Ce maximum et ce minimum coïncident sensiblement 

 avec ceux de la dilatation et correspondent à l'excès ou au défaut 

 de densité. 



Le recuit à 100 produit une contraction pour des alliages de 

 teneur inférieure à 2 5 p. 100 de nickel; il provoque au contraire 

 un allongement pour les teneurs supérieures. La longueur définitive 

 d'une barre dépend de la température du recuit; elle est atteinte 

 d'autant plus rapidement que la température est plus élevée. Mais 

 alors l'allongement est moindre; d'où le fait curieux qu'une règle, 

 recuite à fond à une température déterminée, continue à s'allonger 

 lorsqu'on la maintient à une température plus basse. 



Avec les alliages à 36 p. 100, qui sont les moins dilatables, le 

 recuit semble complet en 20 heures à i5o°, en 100 heures à 100 , 

 en 3oo heures à 6o°, en 700 heures à ko°\ à la température or- 

 dinaire, les allongements après deux mois sont devenus insensibles; 



3° Les propriétés magnétiques sont irréversibles ou réversibles 

 suivant que le taux de nickel est inférieur ou supérieur à 25 p. 100. 



Les alliages de la deuxième catégorie perdent leur magnétisme 

 graduellement lorsqu'on les chauffe, et le reprennent dans la même 

 mesure lorsqu'on les ramène aux premières températures. Leur 

 magnétisme augmente jusqu'à une température A pour diminuer 

 ensuite rapidement jusqu'à la température B supérieure à A d'en- 

 viron 5o°, à partir de laquelle le métal est faiblement magnétique. 

 Lorsque la teneur en centièmes n est comprise entre 27 et ùo, la 

 température du point B est donnée, à quelques degrés près, par 

 la formule : 



T = 34,i(n - 2(5,7) - °> 8o ( M - 26 >7) 2 - 



